PENGARUH LAMA PERENDAMAN BAHAN BASIS GIGI NILON TERMOPLASTIK DALAM EKSTRAK JERUK NIPIS (CITRUS AURANTIFOLIA) TERHADAP

## PERUBAHAN DIMENSI
EFFECT OF EMMERSION DURATION IN LIME EXTRACT ON DIMENSIONAL CHANGE OF NYLON THERMOPLASTIC DENTURE BASE

## Nova Yohana Hutauruk, Slamat Tarigan
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara Correspondence email to: novahutauruk.ny@gmail.com

## ABSTRAK
Nilon  termoplastik  dapat  digunakan  sebagai  basis  gigi  tiruan.  Nilon  termoplastik  memiliki kemampuan  menyerap  larutan  sehingga  menyebabkan  ekspansi  linier.  Basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik  dapat  dibersihkan  dengan  ekstrak  jeruk  nipis  ( Citrus  aurantifolia )  40%.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  lama  perendaman  bahan  basis  gigi  tiruan  dalam ekstrak  jeruk  nipis  terhadap  perubahan  dimensi.  Penelitian  ini  menggunakan  32  spesimen  nilon termoplastik ( Bioplast , ukuran 65 mm x 10 mm x 2,5 mm) yaitu 16 spesimen direndam dalam ekstrak jeruk nipis dan 16 spesimen dalam akuades (kontrol). Perendaman dilakukan selama 1 tahun (61 jam) dan  2  tahun  (122  jam).  Penelitian  ini  merupakan  eksperimental  laboratoris  dengan  menggunakan travelling  microscope untuk  mengukur  perubahan  dimensi  pada  spesimen  nilon  termoplastik.  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan One Way ANOVA . Hasil analisis menunjukkan ada perbedaan bermakna perubahan dimensi setelah direndam dalam ekstrak jeruk nipis 40% selama 1 dan 2 tahun ( p <0,05).  Uji  LSD  menunjukkan  ada  perbedaan  bermakna  perubahan  dimensi  nilon  termoplastik setelah perendaman selama 1 dan 2 tahun dalam ekstrak jeruk nipis ( p < 0,05).  Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh lama perendaman nilon termoplastik dalam ekstrak jeruk nipis 40% terhadap perubahan dimensi.
Kata kunci: perubahan dimensi, nilon termoplastik, ekstrak jeruk nipis, lama perendaman

## ABSTRACT
Thermoplastic nylon can use as a denture base. Thermoplastic nylon can absorb the solution causing linear expansion. Lime extract ( Citrus aurantifolia ) is the cleanser for thermoplastic nylon dentures. This study aimed to know the effect of duration immersed thermoplastic nylon in 40% lime extract on dimensional changes. This study used 32 thermoplastic nylon specimens (Bioplastic, size 65 mm x 10 mm x 2.5 mm) which are 16 specimens immersed in lime extract and 16 specimens in distilled water (control). Immersions were performed for one year (61 hours) and two years (122 hours). The study was an experimental laboratory using a traveling microscope to measure dimensional changes in the specimens.  Data  were  analyzed  by  one-way  ANOVA.  The  result  showed  a  significant  difference  in dimensional changes after immersion in 40% lime extract for one year and two years (p<0.05). LSD test  showed  a  significant  difference  in  dimensional  changes  of  thermoplastic  nylon  after  immersion for two years (p<0.05) than immersion for one year. The conclusion of this study shows that there was an effect of duration immersed thermoplastic nylon in 40% lime extract on dimensional changes. Keywords: dimensional changes, thermoplastic nylon, lime extract, duration immersed

## PENDAHULUAN
Kehilangan  gigi  dapat  mempengaruhi fungsi  fisik,  psikologi,  sosial  dan  kesehatan umum  seseorang,  maka  perlu  dilakukan pembuatan gigi tiruan. 1,2 Salah satu bahan gigi tiruan  yang  mulai  diperkenalkan  adalah  nilon termoplastik.  Nilon  termoplastik  dianjurkan pada  pasien  yang  tidak  dapat  dirawat  dengan gigi  tiruan  akrilik,  alergi  monomer  sisa,  dan yang  sering  mengalami  fraktur  gigi  tiruan. 3,4 Nilon  termoplastik  juga  memiliki  kekurangan seperti  sulit  dipoles,  sulit  direparasi,  dan penyerapan  air  yang  tinggi  sehingga  dapat memengaruhi perubahan dimensi. 5,6
Sifat hidrofilisitas pada nilon termoplastik  dapat  menyebabkan  perubahan dimensi. 5,6 Fenomena ini dikarenakan penyerapan  air  yang  terjadi  diantara  rantai molekul  dari  banyak  ikatan  amida  yang membentuk  rantai  utama  nilon  termoplastik. Perubahan dimensi pada basis gigi tiruan dapat menyebabkan  ketidaknyamanan  pasien  saat pemakaian  gigi  tiruan. 2,7 Perubahan  dimensi pada nilon termoplastik dapat dipengaruhi oleh konsentrasi  larutan  dan  lama  perendaman. 7,8
Variasi  lama  perendaman  gigi  tiruan  dalam larutan pembersih akan memengaruhi penyerapan  air  yang  terjadi  dan  banyaknya larutan  yang  berpenetrasi  serta  memengaruhi ikatan  kimia  nilon  termoplastik. 9,10 Perubahan dimensi  yang  terjadi  berkisar  0,093  –  0,372 mm  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap adaptasi gigi tiruan di rongga mulut. 7
Gigi  tiruan  nilon  termoplastik  selalu berkontak  dengan  saliva,  makanan,  dan minuman  di  rongga  mulut  sehingga  dapat menyebabkan  peningkatan  jumlah  mikroorga- nisme.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  kondisi patologis  seperti denture  stomatitis . 6,9,11,12
Pembersihan  dapat  dilakukan  secara  kemis dengan  cara  merendam  gigi  tiruan  dalam larutan pembersih yang mengandung desinfektan minimal dua kali sehari. 13
Saat ini pemerintah telah mencanangkan pemakaian bahan alami sebagai  bahan  obat-obatan  termasuk  bahan pembersih  gigi  tiruan. 14 Suhartono,  dkk.,
(2015)  menggunakan  larutan  jeruk  nipis sebagai  pembersih  gigi  tiruan  yang  mampu mengurangi  pertumbuhan Candida  albicans . 15 Kandungan  jeruk  nipis  ( Citrus  aurantifolia ) seperti asam sitrat, asam amino, minyak atsiri, flavonoid,  dan  saponin  berfungsi  sebagai
antibakteri  dan  antifungal.  Senyawa  fenol  dan turunannya yang terkandung dalam jeruk nipis ( Citrus  aurantifolia )  bersifat  bakterisidal berperan  mendenaturasi  protein  sel  jamur  dan meningkatkan permeabilitas sel yang menyebabkan koagulasi sehingga
pertumbuhan sel terhambat dan rusak. 15,16 Basis  gigi  tiruan  berbahan  dasar  resin dapat  mengalami  perubahan  sifat  fisis  yang dapat dipengaruhi oleh adanya reaksi dari agen kimia  seperti  fenol  yang  terdapat  dalam kandungan jeruk nipis. 17 Variasi lama perendaman gigi tiruan dalam larutan pembersih  akan  memengaruhi  penyerapan  air yang  terjadi  dan  banyaknya  larutan  yang berpenetrasi  serta  memengaruhi  ikatan  kimia nilon termoplastik. 9,10 Semakin lama direndam maka  air  yang  diserap  juga  semakin  tinggi, sampai mencapai titik jenuh terjadi penambahan massa yang lebih besar. 8,18
Diansari,  dkk.,  (2015)  menunjukkan bahwa  perendaman  gigi  tiruan  resin  spesimen gigi tiruan dalam larutan teh rosella selama 1, 3,  5,  dan  7  hari  menghasilkan  perubahan dimensi yang lebih tinggi karena bersifat asam dibandingkan  dengan  akuades. 7 Berdasarkan uraian  diatas,  peneliti  ingin  mengetahui pengaruh  lama  perendaman  bahan  basis  gigi tiruan  nilon  termoplastik  dalam  ekstrak  jeruk nipis dalam 40% selama 1 tahun (61 jam) dan 2  tahun  (122  jam)  terhadap  perubahan dimensi.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksperimental  laboratoris.  Spesimen  nilon termoplastik  berbentuk  balok  dengan  ukuran 65mm x 10 mm x 2,5 mm. Jumlah keseluruhan sebanyak  32  spesimen  dibagi  menjadi  8 spesimen  untuk  kelompok  kontrol  yaitu perendaman dalam akuades selama 1 tahun (61 jam)  (diberi  kode  A,  mulai  dari  A1  sampai A8), 8 spesimen untuk kelompok kontrol yaitu perendaman  dalam  akuades  selama  2  tahun (122  jam)  (diberi  kode  B,  mulai  dari  B1 sampai  B8),  8  spesimen  untuk  kelompok perlakuan  yaitu  perendaman  dalam  ekstrak jeruk  nipis  selama  1  tahun  (61  jam)  (diberi kode C, mulai dari C1 sampai C8), 8 spesimen untuk  kelompok  perlakuan  yaitu  perendaman dalam ekstrak jeruk nipis selama 2 tahun (122 jam) (diberi kode D, dari D1 sampai D8),

## Pembuatan Spesimen
1. Penanaman  model  induk  pada  kuvet bawah.
Kuvet  disiapkan  untuk injection  molding dan  dioleskan  dengan  bahan  separasi vaselin.  Spesimen  dibuat  berbentuk  balok dengan ukuran 65 mm x 10 mm x 2,5 mm sebanyak  32  spesimen.  Adonan  gips dibuat  dalam  mangkuk  karet  dengan perbadingan  100gram  gips  keras:  30  ml air,  aduk  hingga  homogen  dan  dituang  ke kuvet  bawah  yang  telah  disiapkan  di  atas vibrator.  Letakkan  model  induk  pada adonan  gips  yang  mulai  mengeras  dimana satu  kuvet  berisi  tiga  model  induk, diamkan  selama  20  menit  hingga  gips mengeras.
2. Pemasangan spru dan pengisian kuvet atas Letakkan  spru  pada  tepi  model  induk dengan menggunakan malam sebagai jalan masuk  bahan  setelah  gips  mengeras  dan buang spru yang berlebih dengan menggunakan  lekron.  Pada  permukaan gips, model induk, dan kuvet atas oleskan vaselin  agar  gips  pada  kuvet  awah  tidak merekat  pada  gips  kuvet  bawah.  Kuvet atas  dipasang  di  atas  kuvet  bawah  dan dikunci  hingga  rapat.  Buat  adonan homogen  gips  dalam  mangkuk  karet dengan perbandingan 100gram gips: 30 ml air.  Kuvet  diletakkan  di  atas  vibrator dengan  posisi  vertikal  dan  vibrator dijalankan. Adonan gips dituang ke dalam kuvet  melalui  salah  satu  lubang  pengisian pada  kuvet  sehingga  adonan  keluar  dari lubang lainnya. Diamkan selama 60 menit hingga gips mengeras.
3. Pengangkatan model
induk dan pembuangan spru Kuvet  dibuka  dan  dipisahan  serta  model induk diangkat dari gips dengan menggunakan  lekron.  Kuvet  dipasangkan kembali  kemudian  dipanaskan  dalam  air mendidih selama 15 menit untuk membuang spru.
4. Injeksi bahan nilon termoplastik dalam mold
Pasang  kembali  kuvet  dan  kunci.  Siapkan Catridge untuk injeksi, kemudian meletakkan tinfoil yang  telah  dipotong berbentuk  lingkaran  pada  dasar catrigde . Bahan nilon termoplastik ditimbang sebanyak  12  gram  dengan  menggunakan
timbangan  digital  dan  dimasukkan  dalam catridge, tempatkan  dalam furnace untuk melunakkan  bahan  nilon  termoplastik dengan  suhu  255ºC  selama  15  menit. Setelah  bahan  nilon  termoplastik  meleleh seluruhnya, lapisi plugger penutup catridge dengan  cincin  plastik  dan tempatkan  pada catridge . Catridge berisi bahan  nilon  termoplastik  yang  telah dipanaskan  dipasang  di  atas  kuvet  dan kuvet  dipasang  pada  alat injector .  Bahan nilon  termoplastik  diinjeksikan  ke  dalam kuvet.  Biarkan  dibawah  tekanan  selama  3 menit,  lepaskan  dari  alat injector, dan biarkan selama 30 menit hingga mengeras.
5. Penyelesaian akhir dan pemolesan
Spesimen dikeluarkan dari kuvet kemudian  spru  dipotong  dan  dirapikan dengan fraser  bur untuk  menghilangkan bagian  yang  tajam.  Permukaan  spesimen dihaluskan dengan kertas pasir waterproof ukuran  200,  500,  800,  1500  yang dipasangkan  pada rotary  grinder dengan air  mengalir  masing  masing  selama  5 menit dengan kecepatan 500 rpm. Spesimen dipegang pada pemegang spesimen  untuk  mencegah  terlepas  pada saat  pemolesan.  Pemolesan  dilanjutkan dengan Scotch-Brite brush yang dipasangkan  pada polishing  motor dengan kecepatan  500  rpm  dan  menggunakan coarse purnice hingga mengkilat.

## Gambar 1. Bentuk dan ukuran spesimen

## Pembuatan Ekstrak Jeruk Nipis
Pembuatan ektrak jeruk nipis sebanyak 300 gr memerlukan  buah  jeruk  nipis  sebanyak  6  kg. Buah  jeruk  nipis  dicuci  dan  dikuliti  untuk kemudian diblender dengan etanol 96%. Hasil jeruk  nipis  yang  diblender  direndam  dalam etanol  96%  lalu  diaduk-aduk  selama  6  jam pertama.  Diamkan  selama  18  jam  sambil sesekali  diaduk.  Saring  dengan  menggunakan kapas  dan  kertas  saring,  tampung  filtrat (maserat  I).  Ulangi  proses  ekstraksi  pada ampas  dengan  menggunakan  etanol  96% hingga  diperoleh  maserat  II.  Gabung  kedua
maserat.  Uapkan  maserat  dengan  mengguna- kan  alat  rotavapor  pada  40ºC  atau  dengan penangas  air  ( waterbath )  pada  suhu  90ºC sambil diaduk-aduk sehingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental sebanyak 300gr disimpan  dalam  wadah  kaca  tertutup  dan tempat  sejuk.  Hasil  ekstraksi  dipakai  untuk membuat konsentrasi 40% dengan pengenceran  4gr  ekstrak  kental  buah  jeruk nipis  dengan  etanol  96%  sampai  mencapai volume 10 ml.

## Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan untuk membuat  spesimen  model  induk  ukuran  65 mm  x  10  mm  x  2,5  mm  terbuat  dari  logam, injection flask, m angkuk karet, spatula, lekron, timbangan  digital,  gelas  ukur, vibrator, catridge,  plugger,  furnace, oven  pemanas, injector,  rortary  grinder, scotch-brite  brush, portable  Dental  Engine, straight  handpiece , disc  pemotong,  kertas  pasir waterproof grit 200,  500,  800,  1500, travelling  microscope ( Shimadzu, Japan ).
Alat  yang  digunakan  untuk  membuat ekstrak  jeruk  nipis  40%  adalah  pisau,    wadah plastic, timbangan biasa ( Lion Star, Indonesia ),  rotavapor,  pipet  skala,  labu  ukur  100  ml, pinset, kertas saring, beaker glass, toples, gelas plastic,  kertas  label,  spidol,  neraca  ( Okaos Dial-O-Gram, China).
Bahan yang
digunakan nilon termoplastik,  jeruk  nipis,  gips  keras,    malam spru,  air  destilasi,  vaselin, tinfoil, cincin plastic, Val-Clean, kertas pasir waterproof grit 200, 500, 800, 1500, coarse pumice .

## Cara Perendaman
Sebelum  dilakukan  perendaman,  gelas  ukur dan  wadah  perendaman  dibersihkan  dengan tisu  hingga  bersih.  Tiap  wadah  perendaman diisi  dengan  4gr  ekstrak  jeruk  nipis  dengan etanol  96%  sampai  mencapai  10  ml,  lalu spesimen  dicelupkan  ke  dalam  larutan  dan wadah perendaman ditutup lalu disimpan pada suhu ruang (25º C). Bahan perendaman diganti setiap  hari.  Seluruh  spesimen  yang  telah diukur  lalu  direndam  kembali  dan  akan diangkat  sesuai  waktunya.  Kelompok  kontrol (A1  s/d  A8  dan  B1  s/d  B8),  spesimen direndam  dalam  akuades  dan  kelompok perlakuan     (C1 s/d C8    dan      D1 s/d D8),
spesimen  direndam  dalam  ekstrak  jeruk  nipis ( Citrus  aurantifolia )  40%  selama  1  tahun  dan 2 tahun. Perendaman nilon termoplastik dalam ekstrak jeruk nipis selama 1 tahun mensimulasikan  perendaman  10  menit  setiap hari  selama  61  jam  (10  menit  x  365  hari  = 3650 menit: 60 = 61 jam) dan  selama 2 tahun mensimulasikan  perendaman  10  menit  setiap hari  selama  122 jam  (61 jam  x  2  tahun  =  122 jam)

## Pengukuran  Perubahan  Dimensi  Nilon Termoplastik
Pengukuran dilakukan setelah dilakukan perendaman.  Setelah  dilakukan  perendaman semua spesimen diangkat dari larutan perlakuan  dan  kontrol  dengan  pinset  dan dikeringkan  dengan  tisu  sampai  spesimen tidak terlihat basah. Kemudian diukur dimensi setelah  diangkat  dari  media  perendaman. Pengukuran  dimensi  setelah  perendaman dengan  menggunakan travelling  microscope dengan  ketelitian  0,01  mm.  pengukuran perubahan  dimensi  dilakukan  dengan  metode vektor.  Spesimen  dan  model  induk  diberi tanda  pada  keempat  titik  sudutnya  yang digunakan  sebagai  titik  acuan  pengukuran. Titik tersebut dinamakan titik A, B, C, dan D. Jarak antara AB, BC, CD, dan DA diukur pada setiap spesimen dan model induk. Perhitungan hasil pengukuran dilakukan dengan menggunakan rumus vektor:
║ V ║  = √𝐴𝐵 2 + 𝐵𝐶 2 + 𝐶𝐷 2 + 𝐷𝐴 2 Keterangan:
AB = jarak antara titik A dan B BC = jarak antara titik B dan C CD = jarak antara titik C dan D
AD = jarak antara titik D dan A
║ V ║   = vektor
Analisis  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  analisis  univarian  untuk mengetahui  nilai  rata-rata  dan  standar  deviasi masing-masing  kelompok.    Uji One-way ANOVA untuk mengetahui pengaruh perendaman  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik  dalam  ekstrak jeruk  nipis  ( Citrus aurantifolia ) 40% dan akuades selama 1 tahun dan  2  tahun  terhadap  perubahan  dimensi.  Uji LSD  ( Least  Significant  Difference )  untuk mengetahui pengaruh perbedaan lama perendaman  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik  dalam  ekstrak jeruk  nipis  ( Citrus
aurantifolia ) 40% dan akuades selama 1 tahun dan 2 tahun terhadap perubahan dimensi.

## HASIL
Spesimen  yang  digunakan  dalam penelitiaan ini adalah nilon termoplastik merek Bioplast  sebanyak  32  spesimen.  Jumlah spesimen  tersebut  dibagi  menjadi  4  kelompok yaitu 8 spesimen untuk kelompok kontrol yang direndam dalam akuades selama 1 tahun (A), 8 spesimen  untuk  kelompok  kontrol  yang direndam dalam akuades selama 2 tahun (B), 8 spesimen  untuk  kelompok  perlakuan  yang direndam  dalam  ekstrak  jeruk  nipis  selama  1 tahun  (C),  dan  8  spesimen  untuk  kelompok perlakuan  yang  direndam  dalam  ekstrak  jeruk nipis selama 2 tahun (D).
Tabel  1.  Rerata  Perubahan  Dimensi  Spesimen
Nilon Termoplastik setelah Perendaman  Dalam  Ekstrak  Jeruk Nipis dan Akuades (kontrol) Kelompok Perubahan Dimensi (mm) p A 0,113 ± 0,042 0,001 B 0,094 ± 0,036 C 0,177 ± 0,068 D 0,402 ± 0,345
Tabel 1 menunjukkan analisis statistik dengan  menggunakan  uji One-way  ANOVA . Hasil  analisis  statistik  menunjukkan  nilai  p  = 0,001 ( p < 0,05). Nilai tersebut menggambarkan  bahwa  terdapat  perbedaan bermakna perubahan dimensi nilon termoplastik  dalam  ekstrak jeruk  nipis  ( Citrus aurantifolia )  selama  1  tahun  dan  2  tahun. Perbedaan ini  diuji kembali menggunakan uji LSD  ( Least  Significant  Difference )  untuk mengetahui pengaruh perbedaan lama perendaman  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik  dalam  ekstrak  jeruk  nipis  dan akuades  selama  1  tahun  dan  2  tahun  terhadap perubahan  dimensi  sehingga  bisa  diketahui pasangan mana saja yang berbeda.
Tabel  2.  Hasil  Uji  LSD  Lama  Perendaman Bahan  Basis  Gigi  Tiruan  Nilon Termoplastik  Dalam  Ekstrak  Jeruk Nipis ( Citrus Aurantifolia ) 40% dan
Akuades  Selama  1  Tahun  dan  2 Tahun Terhadap Perubahan Dimensi Kelompok A B C D A - p = 0,415 p = 0,012 p = 0,001 B - - p = 0,002 p = 0,001 C - - - p = 0,001 D - - - -
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  perbeda-an perubahan  dimensi  nilon  termoplastik  pada kelompok  perendaman  bahan  basis  gigi  tiruan nilon  termoplastik  dalam  akuades  selama  1 tahun  dan  2  tahun  menunjukkan  bahwa terdapat  perbedaan  yang  bermakna  antar kelompok perlakuan ( p < 0,05), selain itu tidak ada perbedaan yang bermakna antar kelompok kontrol  ( p  > 0,05).  Hal  ini  dipengaruhi  oleh lama perendaman bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik  dalam  ekstrak jeruk  nipis  ( Citrus aurantifiola ) 40%.

## PEMBAHASAN
Ekstrak jeruk
nipis ( Citrus Aurantifolia )  40%  dapat  digunakan  sebagai alternatif  pembersih  gigi  tiruan  karena berfungsi  sebagai  bahan  desinfektan  dan mampu  menghambat  pertumbuhan Candida albicans . 15 Kandungan jeruk nipis s eperti asam sitrat,  asam  amino,  minyak  atsiri,  flavonoid, dan  saponin  berfungsi  sebagai  antibakteri  dan antifungal.  Senyawa  fenol  dan  turunannya yang  terkandung  dalam  jeruk  nipis  bersifat bakterisidal  berperan  mendenaturasi  protein sel  jamur  dan  meningkatkan  permeabilitas  sel yang menyebabkan koagulasi sehingga pertumbuhan sel terhambat dan rusak. 15,16
Berdasarkan penelitian ini bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik dapat mengalami perubahan  dimensi  setelah  direndam  dalam ekstrak jeruk nipis 40% dan akuades selama 1 tahun  dan  2  tahun  (Tabel  1).  Perubahan dimensi  ini  diduga  dipengaruhi  oleh  media perendaman dan variasi lama perendaman. 19
Ditinjau  dari  media  perendaman,  Hal ini disebabkan karena adanya kandungan fenol yang  terdapat  dalam  ekstrak  jeruk  nipis.
Menurut  Manappalil  (2003)  senyawa  fenol dapat melarutkan suatu bahan basis gigi tiruan berbahan  resin. 20 Fenol  bersifat  asam  dan mempunyai pH yang lebih rendah dari alkohol dan  air,  memiliki  struktur  gugus  hidroksil  (- OH)  yang  berikatan  dengan  benzene/senyawa aromatik.  Oksidasi  yang  terjadi  dari  ion  H + menyebabkan  senyawa  fenol  mengalami disolution dan  cenderung  akan  berikatan dengan  atom  O  yang  dapat  mengakibatkan ikatan poliamida terganggu sehingga stabilitas dimensi pun akan terganggu. 7,17
Nilon  termoplastik  bersifat  hidrofilik. Penyerapan  air  yang  terjadi  adalah  secara difusi  yaitu  berpindahnya  suatu  substansi melalui rongga atau celah mikroporositas yang menyebabkan ekspansi pada resin atau melalui substansi  yang  dapat  memengaruhi  rantai polimer. 2,5,21,22 Kemampuan menyerap air juga terjadi antara rantai molekul yang dipengaruhi oleh senyawa amida, semakin tinggi konsentrasi  amida  yang  terkandung  maka semakin  besar  nilai  penyerapan  air  yang terjadi. 17 Pada  penelitian  ini  nilon  termoplastik direndam  dengan  menggunakan  dua  jenis media  perendaman  yaitu  ekstrak  jeruk  nipis ( Citrus  aurantifolia )  40%  dan  akuades (kontrol)  (Tabel  1).  Kedua  larutan  tersebut diserap  oleh  nilon  termoplastik  sehingga menyebabkan perubahan dimensi. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  nilai  perubahan dimensi  lebih  besar  pada  kelompok  spesimen yang  direndam  dalam  ekstrak  jeruk  nipis ( Citrus  aurantifolia )  selama  1  tahun  dan  2 tahun  dibandingkan  dengan  spesimen  yang direndam dalam akuades selama 1 tahun dan 2 tahun.
Perubahan dimensi pada penelitian ini sangat tergantung oleh lama perendaman nilon termoplastik  dalam  ekstrak  jeruk  nipis  40%. Semakin  lama  direndam  dalam  larutan pembersih  gigi  tiruan  maka  semakin  besar nilai  penyerapan  air  sampai  mencapai  titik jenuh  dan  terjadi  penambahan  massa  yang lebih  besar  pada  basis  gigi  tiruan.  Selain penambahan  massa  akibat  dari  besarnya penyerapan  air  pada  bahan  basis  gigi  tiruan adalah  terjadinya  perubahan  stabilitas  dimensi basis gigi tiruan. 19,23
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian Diansari, dkk (2015) yang menunjukkan  perubahan  dimensi  resin  akrilik
polimerisasi panas dalam  minuman teh rosella lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  akuades (kontrol) setelah direndam selama 1, 3, 5, dan 7  hari.  Hal  ini  disebabkan  karena  terdapat beberapa  kandungan  asam  pada  teh  rosella. Hasil  penelitian  ini  sedikit  berbeda  dengan penelitian Ningsih, dkk (2013) yang menunjukkan  perubahan  dimensi  yang  lebih besar  terjadi  pada  kelompok  yang  direndam dalam akuades namun cenderung sama dengan kelompok  yang  direndam  dalam  sodium hipoklorit  0,5%,  hasil  perendaman  dalam akuades kurang presisi akibat jumlah spesimen yang  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan jumlah  spesimen  pada  perendaman  dalam sodium hipoklorit 0,5%. 2

## SIMPULAN
Nilon  termoplastik  dapat  mengalami perubahan dimensi setelah dilakukan perendaman  dalam  ekstrak  jeruk  nipis  ( Citrus aurantifolia ) 40%. Ada perbedaan yang signifikan  dari  perubahan  dimensi  nilon termoplastik  yang  direndama  dalam  ekstrak jeruk nipis ( Citrus aurantifolia ) 40% selama 1 tahun dan 2 tahun.

## SARAN
1. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut menggunakan  alat travelling  microscope dengan spesifikasi keluaran terbaru dengan  ketelitian  0,01  mm  untuk  meneliti perubahan  dimensi  setelah  perendaman nilon termoplastik.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dari pengaruh  perendaman  bahan  basis  gigi tiruan  nilon  termoplastik  dalam  ekstrak jeruk  nipis  ( Citrus  aurantifiola )  40% terhadap sifat fisis dan sifat mekanis nilon termoplastik.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Negrutiu  M,  Sinescu  C,  Mihal  R,  Pop  D, Lakatos  S.  Thermoplastic  resins  for flexible  framework  removable  partial dentures. TMJ 2005; 55(3): 295-9.
2. Ningsih DS, Rahmayani L, Bomazdicahyo P.  Pengaruh  durasi  perendaman  resin akrilik  heat  cured  dalam  larutan  sodium hipoklorit 0,5% terhadap perubahan dimensi. Cakradonya  Dent  J 2013;  5(2):
542-618.
3. Nandal S, Ghalaut P, Shekhawat H, Gilati MS.  New  era  in  denture  base:  A  review. Dent J Adv Stud 2013;1(3): 136-43.
4. Vojdani M, Giti R. Polyamide as a denture base  material:  a  literature  review. J  Dent Shiraz Univ Med Sci 2015;16(1 Supp):1-9.
5. Polat  TN,  Karacaer  O.  Tezvergil  A, Lassila  L,  Vallittu  P.  Water  sorption, solubility  and  dimentional  changes  of denture  base  polymers  reinforced  with short  glass  fibers. J  Biomater  Appl 2003; 17: 321-35.
6. Salman  M,  Saleem  S.  Effect  of  different denture   cleanser   solutions   on   some mechanical  and  physical  properties  of nylon  and  acryli  denture  base  materials. J
Bagh College Dent 2011; 23: 19-24.
7. Diansari  V,  Fitriyani  S,  Gustya  AD. Pengaruh  durasi  perendaman  resin  akrilik head  cured dalam  minuman  teh  rosella
( Hibiscus  sabdariffa )  terhadap  perubahan dimensi. Cakradonya  Dent  J 2015;  7(2): 854-62.
8. Fadhilah  A,  Widyapramana  DA.  The influence  of  temperature  and  longing  of soak towards absorbing water in the basic of denture thermoplastic nylon. Ind Dent J 2013;2(1): 80-6.
9. Shinawi  LA.  The  effect  of  denture cleansers  on  the  hardness  of  denture  base resins  polyamides  and  copolymers.  EC
Dent Sci 2017;10(4): 110-9. 10. Sundari  I,  Sofya  AP,  Hanifa  M.  Studi kekuatan fleksural antara resin akrilik heat cured  dan  termoplastik  nilon  setelah direndam dalam minuman kopi uleekareng ( Coffea  robusta ). J  Syah  Kuala  Dent  Soc 2016; 1(1): 51-8.
11. Marsh PD, Martin MV. Oral microbiology 5th  ed.  Oxford:  Churchill  Livingstone Elsevier, 2009: 166-168.
12. Koseki  Y,  Tanaka  R,  Murata  H. Development  of  antibacterial  denture cleaner  for  brushing  containing  tea  tree and  lemongrass  essential  oils. Dent  Mat  J 2018: 1-8.
13. Porwal  A,  Khandelwal  M,  Punia  V, Sharma  V.  Effect  of  denture  cleanser  on color  stability,  surface  roughness,  and hardness  of  different  denture  base  resins. Indian Prost Soc J 2017;17: 61-7.
14. Biro  Hukum  dan  Humas.  Keputusan Menteri  Ristek  RI:  Kebijakan  strategis
nasional  dan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (Jakstranas  Iptek)  2010-2014.
http://www.JakstrasnasIptek2010-
2014KementerianRisetdanTeknologi 14
Mei 2019.
15. Suhartono EV, Soekobagiono, Boediono I.
Efek  perendaman  resin  akrilik  dalam ekstrak buah jeruk nipis ( Citrus aurantifolia )  pada  pertumbuhan Candida albicans. J Prost 2015;6(2):20-4. 16. Prastiwi  SS,  Ferdiansyah  F.  Review artikel: kandungan dan aktivitas farmakologi jeruk nipis ( Citrus aurantifolia  s. ).  Farmaka  2017;  15(2 suppl): 1-8.
17. Warinussy  RPL,  Kristiana  D,  Soesetijo FXA. Pengaruh perendaman nilon termoplastik  dalam  berbagai  konsentrasi ekstrak  bunga  cengkeh  terhadap  modulus elastisitas.  e-J  Pustaka  Kes  2018;  6(1): 179-85.
18. Anusavice K, Shen C, Rawls HR. Philips’ science  of  dental  material  12th  ed. Riverport  Lane:  Elsevier  Science,  2013: 93-105.
19. Bahra SE, Ludwig K, Samran A, Wolf AF, Kern M.
Linear and volumetric dimensional  changes  of  injection-molded PMMA  denture  base  resins. Dent  Mat 2013; 29: 1091-7.
20. Manppallil  J.J.  Basic  dental  material . 4 th Ed.  New  Delhi:  Jaypee  Brothers  Medical Publishers, 2016. 122, 537-539.
21. Winardhi  A,  Saputra  D,  Dewipuspitasari. Perbandingan  nilai  kekasaran  permukaan resin termoplastik poliamida yang direndam larutan sodium hipoklorit alkalin peroksida. Dentino  J  Ked  Gi 2017;  1(1):
45-9.
22. Sakaguchi  RL,  John  MP.  Craig’s restorative dental materials 13 th ed. United States: Elsevier Mosby, 2012: 69-70.
23. Putranti  DT,  Triana  OK.    Pengaruh thermal sycling terhadap perubahan dimeni  dan  stabilitas  warna  bahan  basis gigi  tiruan  nilon  termoplastik. Dentika Dent J 2015; 18(3): 280-4.